— 199 — 



Il punto di solidificazione del bromuro di rubidio risultò a 670", se- 

 condo Carnelley questo punto giace a 683° ri= 3. Dal punto di solidifi- 

 cazione di RbBr, la curva di cristallizzazione prinaaria discende sino a 265° 

 e circa a 55 mol. Vo di Ag Br, ove si nota un evidente gomito, poi scende 

 sino a 228° e a 68 mol. 7o Br in un punto eutettico per risalire poi 

 direttamente al punto di solidificazione del bromuro d'argento. Per le mi- 

 scele da 0 a 56 mol. */o di Ag Br si ha un arresto a 265°, che ha la sua 

 massima durata a 33,4 ; 36,7 ; 46,4 mol. Vo Br; l'arresto eutettico appare 

 ancora per la miscela a 20 mol. Vo di Ag Br (tabella 2*^, fig. 2"). 



L'arresto a 265° si deve ad un composto decomponibile colla fusione, 

 ma per la durata pressoché identica degli arresti per le miscele vicine alla 

 sua composizione e per la presenza dell'eutettico per miscele molto ricche 

 in bromuro di rubidio, fatto dovuto forse al noto caso anomale di Tammann, 

 non si può esattamente stabilire la composizione di detto composto. Pare 

 tuttavia lecito supporre che questo composto abbia una composizione com- 

 presa da 30 e 40 mol. Vo di Ag Br e quindi assai probabilmente la sua 

 formola deve essere o 2RbBr,AgBr o 3RbBr-2AgBr. 



// sistema Kl-Agl. 



La solubilità dell'ioduro d'argento nelle soluzioni di ioduro di potassio 

 è stata oggetto di molti studi di BouUay ('), Hellwig (^) e recentemente 

 di W. van Dam e A. D. Donk (^), dai quali risultò che in soluzione i due 

 sali si combinano per dare composti complessi isolabili allo stato solido; 

 la composizione dei quali pare dipendere dalla temperatura a cui si opera. 

 Cosi recondo W van Dam e A. D. Donk a 30° si forma solamente un com- 

 posto 2Kl Agl e a 50° un altro Kl-Agl e questo solamente. 



Il punto di solidificazione dell'ioduro di potassio usato giaceva a 680°, 

 quello dell'ioduro d'argento a 546° ed il suo punto di trasformazione a 142°. 

 Secondo Mònkemeyer questi due punti giacciono rispettivamente a 552° e 

 a 143°. 



I due rami di deposizione primaria si tagliano a 62 mol. Vo di Ag I 

 e a 243°; per le miscele da 0 a questa concentrazione in Agì la miscela 

 eutettica cristallizza senza sopraratfreddameiiti a temperatura costante. Da 

 63 a 100 molVo di Agi la miscela eutettica cristallizza con forti sopra- 

 raffreddamenti e ha il suo punto d'arresto a 254". Le durate di questi ar- 

 resti vanno aumentando da 0 a 33 mol. KI. L'innalzarsi della temperatura 

 in questa parte del diagramma è verosimilmente dovuta al fatto che questo 

 punto di arresto piti che a un arresto eutettico vero e proprio è dovuto alla 

 formazione di un composto decomponibile alla fusione la cui temperatura 



(') Ann. Chini. Phys., 34, 377. 



0) Zeit. f. an. Chem., 25, 180, 1900. 



(») Cheni. Weekblad. 8, 864, 1911. 



Rendiconti. 1912, Voi. XXI, 2° Sein. 26 



